a o e 
CURSO DE RESISTENCIA DE MATERIALES 5 
--. 
— 
El enfriamiento brusco produce el mismo fenómeno en el hierro, 
como puede verse por la siguiente experiencia, llevada á cabo con 
un hierro que tenía 0'07 por 100 de carbono. 
Fractura por tracción Alargamiento 
kgs. por cm. por 100 
Amtbes del enfriamiento ................... 3290 22 
Después del enfriamiento brusco, en 
AA A A 4430 S 
AN 
VI. SÓLIDOS SOMETIDOS Á ESFUERZOS REPETIDOS VARIABLES 
Hará próximamente medio siglo que Braithwaite atribuyó la 
ruptura de una viga que sostenía un gran tonel de una cervecería, 
á la circunstancia de que éste se llenaba y se vaciaba alternativa- 
mente, y si bien posteriormente fué estudiado por algunos la influen- 
cia de la repetición de los esfuerzos en la resistencia de los sólidos, 
fué Wóhler el primero que efectuó (de 1866 á 1870) experiencias 
metódicas que permitió condensarlas en la siguiente ley, que lleva 
su nombre: 
«La ruptura de una pieza metálica puede tener lugar, no solamente por 
la aplicación de un esfuerzo permanente, igual ó mayor que la carga de 
ruptura, sino también por la aplicación repetida de distintos esfuerzos 
menores que ésta. Cuando la diferencia entre las tensiones extremas crece, 
el esfuerzo mínimo que es suficiente para producir la ruptura disminuye.» 
Se llama resistencia de trabajo á la tensión específica bajo la cual 
se rompe un cuerpo por aplicaciones sucesivas de esta tensión y de 
otra menor, y la designamos por «. 
FÓRMULAS DEDUCIDAS DE LA LEY DE WÓHLER 
Fórmula de Launhardt.—Aplicable á sólidos sometidos sólo á 
tracción Ó compresión: 
( e mín P 
a=U —_ 
u máx. P 
a«— resistencia de trabajo. 
u= resistencia originaria, Ó sea la que aplicada un número infini- 
to de veces produce la ruptura. 
t= esfuerzo específico con el cual se rompe el material. 
Hierro Acero 
t=3390 kg. por cm.? t=7340 kg. por em.” 
ME=2195 » » » u=3510 » » » 
